ЭСБЕ/Крон, краска
Крон — одна из наиболее употребительных желтых красок, по составу представляющая хромово-свинцовую соль PbCrO4. Распространенность ее обусловливается как неизменяемостью по отношению к свету и влаге и выдающейся кроющей способностью, так и тем, что она легко смешивается с свинцовыми белилами и многими другими красками. К числу ее особенностей относится также то, что средняя желтая хромово-свинцовая соль под влиянием щелочей легко переходит в основную соль большей или меньшей основности, при чем получается целый ряд оттенков цвета от светло-оранжевого (крон-оранж) до красного (крон-рот) цвета. К., встречающийся в продаже, никогда не представляет чистую хромово-свинцовую соль, но всегда содержит большее или меньшее количество посторонних веществ или прибавляемых нарочно, или же осаждающихся вместе с краской при ее приготовлении. С целью удешевить краску и придать ей тот или другой оттенок, к краске нередко прибавляют тяжелый шпат (серно-бариевая соль), гипс (сернокальциевая соль) и каолин или же осаждают вместе с краской сернокислый свинец. Крон изготовляется взаимодействием хромовокислых солей (чаще других хромпика) и свинцовых солей (уксуснокислого и, сравнительно редко, хлористого свинца). 50 фн. хромпика растворяют при нагревании в медном котле в 500 фн. воды и раствор разбавляют водой до общего веса 1000 фн. Осаждение производится в деревянных чанах, высота и диаметр которых равны 4 фт. и сбоку которых располагается целый ряд спускных отверстий для декантации. Предварительно отдельными пробами определяется, какой объем крепкого раствора уксусносвинцовой соли нужен для полного осаждения данного объема раствора хромпика. Затем заготовленные растворы смешиваются в найденном отношении, и осадок, краска К., промывается несколько раз декантацией. Если раствор хромпика содержит свободную щелочь, то в зависимости от количества ее образующаяся краска имеет более или менее оранжевый оттенок. Этот оттенок может быть еще более усилен прибавкой раствора щелочи к промытому осадку; таким путем именно и готовится крон-оранж, а также крон-или хром-рот, представляющий красную краску, называемую иногда хромовой или австрийской киноварью. Хромовая киноварь представляет основную хромовосвинцовую соль PbCrO4 + Pb(HO)2, a крон-оранж — смесь средней соли с основной в различных пропорциях. В зависимости от желаемого оттенка цвета берется большее или меньшее количество щелочи. Антон указывает, что для превращения 100 частей крона в хромовую киноварь надо 24—30 частей едкого кали; с меньшим количеством щелочи образуется крон-оранж. Весьма большое значение в практике имеют следующие двойные соединения хромовосвинцовой и серносвинцовых солей: PbCrO4.PbSO4 и PbCrO4.2PbSO4. Их приготовляют, смешивая раствор хромпика, перед осаждением уксусносвинцовой солью, с соответствующим количеством серной кислоты. Прибавляя, напр., на каждые 11/4 фн. хромпика 0,78 фн. купоросного масла, получают первое соединение. Увеличивая же вдвое количество серной кислоты, получают второе соединение. Оба эти сорта К. отличаются большой кроющей способностью и ярким лимонно-желтым цветом. Обливая сернокислый или хлористый свинец раствором хромпика, тоже получают хромовокислый свинец. На 100 ч. свежеосажденного хлористого свинца надо 27 ч., а на 100 ч. сернокислого свинца 25 ч. хромпика. К., в смеси с берлинской лазурью (см.), дает довольно яркую зеленую краску. Примесь сернокислого свинца в К. нельзя рассматривать как фальсификацию; в практике замечено, что чистый К. обладает меньшей прочностью по сравнению с К., содержащим примесь сернокислого свинца.

. 

ЭСБЕ:Краски